APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 511 



La courbe complète de la dilatation de l'invar, dont 

 la forme générale a été donnée précédemment, montre 

 que des thermomètres bi-métalliques dans lesquels ces 

 alliages sont utilisés traversent une région de sensibilité 

 maxima, couvrant un espace de 200 degrés environ, 

 en dehors de laquelle la sensibilité diminue dans les 

 deux sens. On devra donc choisir l'alliage de manière 

 à obtenir les meilleurs résultats dans la région que l'on 

 se propose d'explorer; et, si cette région est élevée, 

 on aura recours à des alliages d'une teneur en nickel 

 plus forte que celle de l'invar proprement dit. Un 

 alliage à 40 %\, par exemple, donnera une sensibilité 

 croissante au moins jusque vers 250°. De telles bilames 

 sont particulièrement utiles pour la commande du chauf- 

 fage dans des étuves automatiques. 



Si l'on veut au contraire obtenir une grande sensibi- 

 lité aux températures basses, on abaissera la teneur 

 en nickel jusque vers 30 "/„, en ayant soin de mainte- 

 nir le carbone au-dessus de 5 millièmes, pour empê- 

 cher la transformation irréversible. 



CHAPITRE XIII 



Applications des alliages a dilatation déterminé iî. 



Une dilatation très faible n'est pas toujours un avan- 

 tage. Il est de nombreux objets usuels dans lesquels 

 intervient nécessairement un élément constitué par une 

 matière donnée, dont le remplacement par une autre 

 est actuellement impossible, et qui, se trouvant asso- 

 ciée à d'autres matières, impose à celles-ci certaines 

 conditions de dilatation sans lesquelles l'objet est défec- 



